Ueber das spec. Gewicht des Bleies. 247 



lieber das specifische Gewicht des Bleies. 



Dr. Streng zu Clausthal hat mit Bezugnahme auf 

 die vom Bergrath Reich kürzlich mitgetheilten Bestim- 

 mungen des Gewichts des Bleies eine Arbeit über den- 

 selben Gegenstand veröffentlicht, woraus Folgendes haupt- 

 sächlich hervorzuheben ist. 



In Betreff des reinen Bleies ist Streng zu etwas 

 anderen Resultaten gekommen als Reich, Streng hat 

 nämlich das spec. Gewicht von sehr reinem Altenauer 

 pattisonirten Blei, dessen Gehalt an Kupfer = 0,015 bis 

 0,02 Proc, an Antimon = 0,02 bis 0,04 Proc. beträgt, 

 bestimmt und bei 3 verschiedenen Versuchen folgende 

 Werthe erhalten (bei + 40): 11,398, 11,394, 11,395. Im 

 Mittel = 11,395; dies ist nach der Reduction == 11,386. 



Diese Zahl ist also etwas höher, als die von Reich 

 gefundene; sie würde dagegen mit der von Karsten ge- 

 fundenen übereinstimmen. 



Was den von Reich ausgesprochenen Satz betrifft, 

 dass das spec. Gewicht einer Bleisorte um so höher sein 

 müsse, je reiner sie ist, so hat Streng denselben im 

 Allgemeinen bestätigt gefunden, wie die meisten der 

 nachstehenden bei -f- 4^ vorgenommenen Bestimmungen 

 zeigen: 



Bleisorten von Altenauer Hütte. 



1) Reinstes pattisonirtes Blei (siehe oben). 



2) Krystallisationsblei, aus den Bleikrätzen von der 

 Kesselarbeit durch Pattisoniren der daraus zunächst re- 

 sultirenden armen Kratz werke dargestellt. 1. Versuch 

 11,363. 2. Versuch 11,379. 



3) Frischblei aus Glätte von den Abzug- und Krätz- 

 werken, kommt als Steinblei in den Handel. 1. Versuch 

 11,393. 2. Versuch 11,398. 



4) Ordinäres Frisch blei zum Verfrischen der Glätte 

 von den Reichwerken. 1. Versuch 11,368. 2. Versuch 

 11,368. 



5) Krätzblei vom Kesselhüttenbetriebe vom Verfri- 

 schen des armen Bleidreckes aus der Kesselhütte. Ister 

 Versuch 11,301. 2. Versuch 11,328. 



6) Ordinäres Krätzblei, aus dem Bleidrecke vom 

 Glättfrischen erfolgt. 1. Versuch 11,361. 2. Versuch 

 11,340. 



Bleisorten von Clausthaler Hütten. 



7) Schlingblei. 1. Versuch 11,381. 2. Versuch 11,381. 



8) Stein blei vom ersten Steindurchstechen. 1. Ver- 



